50 



Kupferglanz. • 



Giebt beim Erhitzen an sich nichts Flüchtiges. Färbt v. d. L. die Flamme 

 bläulich, schmilzt auf der Kohle unter Entwicklung von schwefliger Säure und 

 unter Sprühen in der äusseren Flamme leicht, erstarrt in der inneren, und lie- 

 fert bei der Reduktion mit Soda ein Kupferkorn. 



Löst sich in Salpetersäure unter Abscheidung von Schwefel zu einer blauen 

 Flüssigkeit auf. 



1. Rothenburg. Derb. Klaproth. 



2. Grube Gumeschefskoi bei Katharinenburg am Ural. Derb. Klaproth. 



3. Aus dem Siegenschen. Uli mann. 



4. Grube Neue IJardt bei Siegen. Schnabel. 



5. United Mines in Cornwall. Thomson. 



6. Byglands Grube, Teilemarken. Derb; sp. G. = 5,795. Scheerer. 



7. Strömsheien, Tellemarken. Blättrig; sp. G. = 5,521. Derselbe. 



8. Monte Catini, Toskana. Bechi. 



9. Chile. Derb. Wilczynsky. 



\, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



Schwefel 22,0 18,50 19,00 21,50 20,62 20,43 20,36 20,50 21,81 



Kupfer 76,5 78,50 79,50 74,73 77,16 77,76 79,12 76,54 74,71 



Eisen 0,5 2 ; 25 0,75 1,26 1,45 0,91 0,28 1,75 3,33 



Kieselsäure— 0,75 1,00 2,00 _______ 



99,0 100. 100,25 99,49 99,23 99,10 99,76 98,79 99,85 

 Der K. ist eine Verbindung von 2At. Kupfer und 1 At. Schwefel, Kupfer- 

 sulfuret, 



€u = Cu 2 S. 



1 At. Schwefel = 200,0 = 20,14 



2 - Kupfer = 793,2 = 79,86 



993,2 100. 

 Plattner fand, dass der anscheinend ganz reine derbe K. von Bogos- 

 lowsk am Ural beim Glühen in Wasserstoffgas 1,66 p. C. verliert, wobei sich 

 ein wenig metallisches Kupfer bildet. Es geht etwas Schwefel fort, aber eine 

 Wasserbildung ist nicht deutlich wahrzunehmen. Doch glaubt Plattner, dass 

 die Ursache dieses Verhaltens in dem Vorhandensein von Kupferoxyd liegt, weil 

 derselbe K., in einem verschlossenen Gefässe mit Chlorwasserstoffsäure behan- 

 delt, eine blaugrime schwefelsäurefreie Flüssigkeit gab. 



Harrisit. Ein Mineral aus derCantongrube, Georgia in den V. St., enthält nach Genth: 

 20,65 Schwefel, 77,30 Kupfer, 0,05 Blei, 0,21 Silber und 0,44 Eisen, hat also die Zusammen- 

 setzung des Kupferglanzes. Nach Genth wäre es eine Pseudomorphose nach Bleiglanz, 

 dessen Form und Spaltbarkeit das Erz besitzt, während es nach Pratt die dimorphe, bis 

 jetzt nur künstlich erhaltene Abänderung des Kupfersullürets wäre. 



Bechi: Am. J. of Sc. II Ser. XIV, 61. — Genth: Am. J. of Sc. II Ser. XXIII, 

 415. J. f. pr. Ghem. LXXIII, 204. — Klaproth Beiträge II, 276. IV, 37. — Platt- 

 ner: Pogg. Ann. XLVII, 357. — Scheerer: Pogg. Ann. LXV, 290. — Schnabel: 

 Privatmittheilung. — Thomson : Outl. of Min. I, 599. — ü 11 mann : Syst. tabell. 

 üebersicht S. 243. — Wilczynsky: In meinem Laborat. 



